Liesısch und E. Korrexc: Kristallisationsvorgänge in binären Systemen usw. 201 
Tabelle 3a. 
Zusammensetzungen und Schmelz- 
temperaturen der eutektischen Gemenge. 
Sehmelz- 
Temp. 
Komponenten 
A—B 
Mol.-°/o 
Eutektische Gemenge von 
2NaCl. Call, — Call, 
NaCl — CdCl, 
KCl— nl | 2KEL- CuCl — CuCl 150 
TICl— MgCl, TICI— TICl-2MeCl, 360 
TICl— Se Cl, TICI — TIC1. SrCl, 416 
CaCl, — Ball, CaCl, — CaC], - Ball, 602 
Von besonderem Interesse sind die Kristallisationsvorgänge in 
den drei übrigen Systemen der Tab. 3 und 3a. Hier weisen die Ab- 
kühlungskurven der Schmelzen, deren Zusammensetzung der Verbindung 
V entspricht, drei thermische Effekte «, 8, y auf. Nachdem die Aus- 
scheidung von Kristallen der Komponente Q in dem Temperaturinter- 
vall 7, bis t, stattgefunden hat, beginnt bei /, die Umsetzung dieser 
Kristalle mit der Schmelze S zur Verbindung V. Aber sie findet nicht 
vollständig statt, weil die Kristalle Q nur am Rande aufgelöst und 
sogleich durch Umhüllung mit Kristallen V der weiteren Umsetzung 
entzogen werden. Dann schreitet die Kristallisation. von V im Inter- 
vall {, bis Z, fort, und dieser Vorgang endigt erst, wenn bei der Tem- 
peratur Z, der Rest der Schmelze zu einem eutektischen Gemenge von 
V und der zweiten Komponente P kristallisiert. In den Konzentrations- 
Temperaturdiagrammen endigt daher die Kristallisationsbahn nicht bei 
dem Systempunkte, der die mit Q und V gesättigte Schmelze dar- 
stellt, sondern erstreckt sich darüber hinaus bis zu dem eutek- 
tischen Punkte von V und P. In der Regel war f, gleich dem aus 
der Gesamtheit der Versuche abgeleiteten Werte der eutektischen 
Temperatur Z,. Nur in dem System Caleiumchlorid-Bariumchlorid er- 
fuhr ,=592° eine Verzögerung von etwa 10° gegenüber t;,=602° 
(vgl. Fig. 6). 
Die Beobachtungen ergaben: 
Kaliumtrichlorocuproat. 
.=586°, %=244°, I=147°. 
a : 
2 KUl-Cutl — - x-KCl-+[(2—x)KCl+ CuCl] 
Kristalle V Kristalle & Schmelze S mit etwa 43 Mol.-/, KCl. 
